— 137 — 



giéarace du 83 avril f @â9. 



PRÉSIDENCE DE M. MABILLE. 



M. L. Bourgeois fait les communications suivantes : 



Sw la préparation d'un silicostannate de chaux 

 correspondant au sphène. 



Le travail que j'ai l'honneur de présenter à la Société 

 a eu pour but de rechercher s'il est possible de préparer 

 un silicostannate de chaux CaO, SiO-,SnO'^ correspondant 

 au sphène GaO,SiO'\TiO"; je me suis servi, pour résou- 

 dre cette question, du procédé même qui a donné cà 

 M. Hautefeuille (l) de beaux échantillons de ce dernier 

 minéral. Un mélange de silice et d'acide titanique était, 

 comme on sait, chauffé à haute température au sein d'un 

 excès de chlorure de calcium, et l'on avait soin d'éviter 

 l'accès d'une trop grande quantité de vapeur d'eau qui, 

 décomposant le chlorure de calcium, résoudrait le sphène 

 en silicate de chaux et en perowskite CaO.TiO^. 



Je me suis assuré d'abord que la fusion d'un mélange 

 de silice et d'acide stannique, dans le chlorure de cal- 

 cium, en présence de la vapeur d'eau (creuset de platine 

 mal clos dans un four de Forquignon et Leclerc), ne 

 fournit que du bisilicate de chaux et le staunate, CaO, 

 SnO^, corps isomorphe avec la perowskite, déjà préparé 

 par M. Ditte (2/. J'ai alors procédé comme il suit : 3 par- 

 ties de silice et 4 parties d'acide stannique anhydre sont 

 placées dans un creuset en biscuit qu'on achève de 

 remplir avec du chlorure de calcium en morceaux ; le 

 creuset muni de son couvercle est placé dans un autre 

 creuset en terre également fermé, et le tout est chauffé 

 pendant huit heures au rouge vif, dans un four Perrot. 

 Après refroidissement, on soumet la masse à un lessi- 

 vage à l'eau acidulée (pour détruire le silicate de chaux 

 qui a pu se former) ; celle-ci laisse divers produits. Si la 

 fusion a été peu prolongée, le chlorure de calcium n'est 



(1) Comptes-rendus, t. LIX, p. 698, 1865. 



(2) Comptes-rendus, t. XCIV, p. 701, 1883. 



